46 W. VOIGT, 



dass von den zu untersuchenden Stäbchen ein Theil erst gebogen und 

 dann gedrillt, ein anderer erst gedrillt und dann gebogen wurde; auch 

 hier war irgend ein Einfluss nicht nachweisbar. 



Wenn nun auch durch diese Resultate die eine Grundvoraussetzung: 

 der Theorie, dass bei den Beobachtungen die Deformationen innerhalb 

 der Elasticitätsgrenze geblieben sind, als wahrscheinlich erfüllt erwiesen 

 ist, so erschien doch eine noch durchgreifendere Prüfung wünschens- 

 werth, welche an die letzten Folgerungen der Theorie anknüpfte. 



Durch die Endformel (25) wird die Dämpfungsconstante d allein 

 von dem logarithmischen Decrement A unendlich kleiner Schwingungen 

 und der Schwingungsdauer T abhängig gemacht ; die Prüfung kann 

 sich also allein darauf beziehen, zu untersuchen, ob die Aenderung der 

 Schwingungsdauer T auf A so wirkt, dass, nach der letzten Formel be- 

 rechnet, d von T unabhängig wird. 



Die Schwingungsdauer lässt sich nach den Formeln (16) und (17) 

 variiren durch Veränderung des Trägheitsmomentes des schwingenden 

 Systemes und der Dimensionen L, B, D des eingespannten Stäbchens. 



Mit Ausnahme der Breite welche geringeres Interesse bietet, 

 sind für alle diese Grössen verschiedene Werthe benutzt worden, in 

 besonderem Umfange aber für die Dicke D. 



Allerdings konnte dieselbe nicht in weiten Grenzen variirt werden, 

 denn bei sehr kleiner Dicke wird die Wirkung der innern Reibung so 

 gering neben derjenigen der Lufreibung, dass die Beobachtungen un- 

 genau werden, bei sehr grosser werden die Schwingungen so schnell, 

 dass die Inconstanz des logarithmischen Decrementes stört. Ich habe 

 daher die Dicken von 0,8 bis 1,25 resp. 1,5 mm wachsen lassen, was 

 einer Steigerung der Schwingungsdauer auf das Vier- resp. Sechsfache 

 entspricht. 



Die grösste Zahl der zur Prüfung der Theorie bestimmten Beob- 

 achtungen habe ich an Stäbchen von Bronze angestellt. Ich wählte 

 diese Substanz, weil ich meinte, dass Legierungen sich im Allgemeinen 

 dichter giessen lassen, als reine Metalle, und weil das Material allge- 

 mein als besonders zuverlässig gilt; dasselbe hat indessen, wie schon 



